In questi due ultimi casi la temperatura porta un notevole aumento 

 nella solubilità allo stato solido; nella seconda coppia si giunge alla misci- 

 bilità completa; nella terza a una miscibilità molto superiore cbe a bassa 

 temperatura. 



Non possiamo però dire tino a quale temperatura si mantenga la solu- 

 bilità per la coppia KBr-KI, nè come proceda lo smistamento dei cristalli 

 misti per la coppia KC1-KI, perchè, come fu già detto, dopo la cristalliz- 

 zazione non si osserva alcun arresto o rallentamento di temperatura che cor- 

 rispondano ai suddetti fenomeni. 



Rimane ora a considerare il grado di miscibilità dei tre sali in rapporto 

 alla loro natura chimica e cristallografica. 



Il cloruro, il bromuro e l'ioduro di potassio cristallizzano nella classe 

 oloedrica del sistema cubico, in tutti tre la forma che predomina è il cubo ; 

 cristallograficamente quindi i tre sali, come in generale le sostanze appar- 

 tenenti al sistema regolare, sono completamente isogoni e nessuna relazione 

 si può stabilire tra la forma cristallina e la capacità di dare soluzioni so- 

 lide. Si può solo osservare che la lacuna di miscibilità per le coppie KBr-KI 

 e KC1-KI non .è dovuta ad isodimorfismo e i cristalli misti sono di un 

 unico tipo. 



La miscibilità allo stato solido al contrario è in relazione con le pro- 

 prietà fisiche e chimiche dei tre sali. Nel loro gruppo gli alogeni si seguono 

 secondo il peso atomico CI, Br, I: nelle loro proprietà e in quelle dei loro 

 derivati il cloro e il bromo si scostano meno tra loro che non il bromo e 

 l'iodio; in grado assai maggiore si scostano il cloro e l'iodio. Ricorderemo 

 inoltre i volumi molecolari di questi tre sali alogenici di potassio : 



le differenze tra i volumi molecolari sono maggiori tra cloruro e ioduro, mi- 

 nori tra cloruro e bromuro. 



In accordo con quanto precede sta la miscibilità allo stato solido : com- 

 pleta a bassa e ad alta temperatura per la coppia KCl-KBr ; completa solo 

 ad alta temperatura per la coppia KBr-KI; limitata anche ad alta tempe- 

 ratura per la coppia KC1-KI. 



E poiché la miscibilità allo stato solido è misura del grado di isomor- 

 fismo, possiamo dedurre che tra KC1 e KBr l'isomorfismo è completo, tra 

 KBr e KI l'isomorfismo completo si raggiunge solo ad elevate temperature, 

 per KC1-KI non è possibile, per lo meno a pressione ordinaria, raggiungere 

 il completo isomorfismo. 



KC1 V.M. 37.11 ) 

 KBr » 42.90 ì 

 KI » 52.57 



differenza 5.79 



differenza 9.67 



